— 869 — 



дуемая проволока. Длина проволокъ была около 60 — 70 мм. при діаметрѣ 

 1 — 1.5 мм. 



Результаты опредѣленій электропроводности, электросопротивленія и его 

 температурнаго коэФФиціента приведены въ таблицѣ 1, при чемъ значенія 

 удѣльнаго электросопротивленія даны въ микроомахъ. Графическое изобра- 

 женіе полученныхъ данпыхъ приведено на діаграммѣ 1, гдѣ по оси абсциссъ 

 отложены концентраціи въ атомныхъ процентахъ мѣдп, а по оси ординатъ 

 соотвѣтствущія величины электропроводности, электросо против леяія и его 

 температурнаго коэФФиціента въ нѣкоторомъ масштабѣ. 



Таблица 1. 

 Сплавы, отожженные при 550— 600° 6 (2 дня). 



Процентное содержаніе 

 мѣди. 



Удѣльное сопроти- 

 вленіе р X Ю 6 . 



Удѣльная электро- 

 проводность ХХЮ~4. 



Температурный 

 коэфф. электро- 

 сопротивлешя. 



Атомные %. 



Вѣсовые о/ . 



Р25- 



Рюо- 



W 



^100- 



а 25— 100 • 



100 

 95.5 

 90.8 

 79.5 

 69.0 

 57.5 

 44.3 

 33.5 

 19.7 

 10.1 

 3 



100 

 96.1 

 91.95 

 81.75 

 72.0 

 61.05 

 47.9 

 36.8 

 22.1 

 11.5 

 3.55 



1.81 

 15.56 

 30.67 

 59.15 

 87.67 

 118.0 

 130.22 

 135.78 

 120.66 

 104.09 

 92 



2.32 

 15.798 

 30.676 

 59.15 

 87.77 

 118.25 

 137.33 

 139.07 

 132.18 

 118.38 

 114.5 



55.25 

 6.427 

 3.261 

 1.69 

 1.14 

 0.847 

 0.768 

 0.737 

 0.828 

 0.961 

 1.09 



43.10 

 6.33 

 3.26 

 1.69 

 1.139 

 0.845 

 0.728 

 0.719 

 0.756 

 0.845 

 • 0.873 



0.0042 



0.000205 



0.000003 



0.00000 



0.000016 



0.000028 



0.00074 



0.00033 



0.0013 



0.002 



0.003 



Въ таблицѣ приведены данныя для температурь 25° и 100°, а въ 

 діаграймѣ только для 25°. Изъ разсмотрѣнія этой діаграммы видно, что 

 электропроводность мѣди понижается отъ прибавленія марганца, причемъ 

 это пониженіе идетъ быстро при прибавленіи до 5%Мп, прибавка 5—15% 

 сказывается уже не такъ сильно и затѣмъ уже электропроводность мало 

 измѣняется съ увеличеніемъ содержанія марганца. 



Кривая электропроводность пмѣетъ очень плоскій минимумъ въ предѣ- 

 лахъ отъ 50 — 80% ат. Мп (50- 20% ат. Си) и затѣмъ слегка подни- 

 мается кверху. 



Какова величина электропроводности чистаго марганца сказать до- 

 вольно трудно, такъ какъ нами изученный марганецъ кромѣ мѣди содержитъ 

 еще яѣкоторое количество другихъ примѣсей, который не позволяютъ 



62* 



И. А. Н. 1917. 



